Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
DOI: doi.org/10.21009/SPEKTRA.022.02
PENGARUH SUBSTITUSI ION Ti-Zn TERHADAP SIFAT KEMAGNETAN dan SIFAT PENYERAPAN GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK MATERIAL
SISTEM BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19
Nenni 1,a) , Mutia Delina 1,b) , Wisnu Ari Adi 2,c) , Yana Taryana 3)
1) Program Studi Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
2) Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju, BATAN Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang 15314
3) Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, LIPI Jl. Sangkuriang, Komplek LIPI, Kota Bandung, Jawa Barat 40135
Email: a) nenni_gracia@yahoo.com, b) mutia_delina@unj.ac.id, c) dwisnuaa@batan.go.id

## Abstrak
Substitusi  ion  Ti +4 dan  Zn +2 pada  material  magnetik  BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 (x  =  0  dan  2)  menggunakan metode wet milling telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh subtitusi Ti-Zn terhadap  sifat  magnetik  dan  penyerapannya.  Material  magnetik  BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 disintesis  dari campuran bahan oksida BaCO 3 , Fe 2 O 3 , TiO 2 dan ZnO. Campuran dimilling selama 5 jam, dikeringkan pada  suhu  100 0 C  kemudian  disintering  pada  suhu  1000 0 C  selama  5  jam.  Hasil refinement dari  pola difraksi  sinar-X  menunjukkan  bahwa  sampel  memiliki  fasa  tunggal  BaFe 12 O 19 dengan  konsentrasi doping x = 0 dan 2. Kurva histeresis menunjukkan bahwa nilai medan koersivitas menurun pada sampel dengan  konsentrasi doping x  =  2.  Hasil  penyerapan  gelombang  elektromagnetik  menunjukkan  bahwa sampel  yang  telah  disubstitusi  dengan  ion  Ti +4 dan  Zn +2 (konsentrasi doping x  =  2)  memiliki  puncak penyerapan  tertinggi  pada  frekuensi  11,2  GHz  dengan  nilai reflection  loss (RL)  sebesar  -24,3  dB. Penyerapan  gelombang  elektromagnetik  setelah  dihitung  mencapai  94%  dengan  ketebalan  sampel sekitar 1,0 mm. Oleh karena itu, material magnetik BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 (x = 2) dapat digunakan untuk aplikasi penyerap gelombang elektromagnetik.
Kata-kata  kunci: Substitusi,  BaFe12-xTix/2Znx/2O19,  wet  milling,  reflection  loss,  penyerap gelombang elektromagnetik.

## Abstract
Substitution of Ti +4 and Zn +2 ions on magnetic material BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 (x = 0 and 2) using the wet milling method has been performed. This research was conducted to get information the influence of Ti- Zn  substitution  on  magnetic  properties  and  its  absorption.  The  magnetic  material  BaFe12- xTix/2Znx/2O19 is synthesized from a mixture of oxide materials,  BaCO 3 , Fe 2 O 3 , TiO 2 and ZnO. The mixture  was  milled  for  5  hours,  dried  at  100 0 C  then  sintered  at  1000 0 C  for  5  hours.  The  refinement result  of  the  X-ray  diffraction  pattern  shows  that  the  sample  has  single  phase  BaFe 12 O 19 with  doping concentration  of  x  =  0  and  2.  The  hysteresis  curve  shows  that  coercivity  field  value  decreased  in  the sample with  doping  concentration of  x = 2. The result of electromagnetic wave  absorption shows that the substituted sample with Ti +4 and Zn +2 ions (doping concentration x = 2) has the highest absorption peak  at  a  frequency  of  11,2  GHz  with  reflection  loss  value  (RL)  of  -24,3  dB.  Electromagnetic  wave absorption  reaches  94%  with  sample  thickness  is  about  1,0  mm.  Therefore,  the  magnetic  material BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 (x = 2) can be used for application of the electromagnetic wave absorber.
Keywords: Substitution, BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 ,  wet  milling,  reflection  loss,  electromagnetic  wave absorber.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## PENDAHULUAN
Penggunaan  frekuensi  tinggi  pada  sistem  elektronik  menimbulkan  fenomena electromagnetic interference (EMI)  atau  gangguan  sinyal  elektromagnetik  sehingga  menurunkan  kinerja  dari komponen  elektronik  [1].  Untuk  mengatasinya  diperlukan  material  untuk  menyerap  gelombang elektromagnetik  tersebut.  Gelombang  elektromagnetik  terdiri  dari  medan  listrik  dan  medan  magnet yang  saling  tegak  lurus  satu  sama  lain,  sehingga  material  penyerap  gelombang  elektromagnetik dipengaruhi  oleh  adanya  permitivitas  ( dielectric  loss  properties )  dan  permeabilitas  ( magnetic  loss properties ).  Permitivitas  merupakan  ukuran  efek  medan  listrik  dalam  gelombang  elektromagnetik pada  material  sedangkan  permeabilitas  merupakan  ukuran  efek  medan  magnet  dalam  gelombang elektromagnetik pada material [2].
Salah  satu  material  penyerap  gelombang  elektromagnetik  yang  sedang  dikembangkan  saat  ini adalah  material  magnet  berbasis  barium  heksaferit  (BaFe 12 O 19 ).  Barium  heksaferit  merupakan magnet permanen yang  memiliki struktur heksagonal,  nilai medan  koersivitas, saturasi  magnetisasi, permeabilitas, anisotropi yang tinggi serta stabilitas kimia yang baik [2,3]. Tingginya nilai koersivitas menyebabkan  sifat  anisotropiknya  meningkat  sehingga  sifat  penyerapannya  menjadi  lemah  [4]. Keseluruhan  interaksi  penyerapan  gelombang  elektromagnetik  diwakili  oleh  adanya impedance matching antara  material  (Z in )  dengan  gelombang  elektromagnetik  (Z 0 ),  sedangkan  impedansi dipengaruhi  oleh  besarnya  permeabilitas  dan  permitivitas  material.  Kondisi impedance  matching terjadi  jika  Z in =  Z 0 yang  merepresentasikan  sifat  penyerapan  yang  sempurna  [2].  Oleh  karena  itu, untuk  meningkatkan  kemampuan  penyerapan  gelombang  elektromagnetik  dari  material  barium heksaferit,  diperlukan  perbaikan  sifat  magnetik  seperti  koersivitas  serta  meningkatkan  nilai permitivitasnya dengan mensubstitusi ( doping ) ion besi (Fe +3 ) pada barium heksaferit dengan kation logam  lain  yang  ukurannya  hampir  sama.  Diketahui  bahwa  efisiensi doping tergantung  pada perbedaan elektronegativitas dan jari-jari ionik antara dopan dan elemen tuan rumah Fe +3 [5].
Dalam  penelitian  ini,  ion  titanium  (Ti +4 )  dan  seng  (Zn +2 )  dipilih  sebagai  dopan  karena  memiliki sifat  diamagnetik,  elektronegativitas  dan  jari-jari  ionik  yang  hampir  sama  dengan  ion  Fe +3 .  Jari-jari ionik Ti +4 , Zn +2 dan Fe +3 berturut-turut adalah 0,605 Angstrom (Å), 0,60 Å dan 0,645 Å sedangkan nilai  elektronegativitas  Ti +4 ,  Zn +2 dan  Fe +3 berturut-turut  adalah  1,54,  1,7  dan  1,83  [5,6].  Substitusi ion  Fe +3 dengan  ion  Ti +4 dan  Zn +2 diharapkan  dapat  mengurangi  sifat  anisotropik  dan  menurunkan nilai medan koersivitas akibat dikacaukannya arah momen magnetik dari barium heksaferit dan dapat mengubah  permitivitas  dielektrik  dan  permeabilitas  magnetiknya.  Kehadiran  ion  Ti +4 dan  Zn +2 juga diharapkan tetap mempertahankan struktur kristal dari barium heksaferit.
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  studi  tentang  pengaruh  substitusi  ion  Ti-Zn  terhadap  sifat kemagnetan  dan  sifat  penyerapan  gelombang  elektromagnetik  material  sistem  BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 (dengan  konsentrasi doping x  =  0  dan  2).  Material  ini  disintesis  menggunakan  metode wet  milling yang  merupakan  suatu  metode  reaksi  padatan  dengan  memanfaatkan  teknik milling secara  basah. Pembentukan  fasa  material  hasil  sintesis  diamati  melalui  pengujian  menggunakan X-Ray Diffractometer (XRD). Sifat magnetik material diperoleh melalui pengujian menggunakan Vibrating Sample Magnetometer (VSM) dan sifat penyerapan gelombang elektromagnetik diamati pada rentang frekuensi antara 8 hingga 12 GHz menggunakan Vector Network Analyzer (VNA).

## METODE PENELITIAN
Substitusi  ion  Fe +3 dengan  ion  Ti +4 dan  Zn +2 menggunakan  rumus  molekul  BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 (dengan  konsentrasi doping x  =  0  dan  2)  dilakukan  menggunakan  metode wet  milling dengan  total massa  bahan  10  gram.  Bahan  utama  yang  digunakan  adalah  barium  karbonat  (BaCO 3 ),  besi  oksida (Fe 2 O 3 ),  titanium  oksida  (TiO 2 )  dan  seng  oksida  (ZnO).  Massa  masing-masing  bahan  tersebut ditentukan  berdasarkan  perhitungan  stoikiometri  kemudian  dicampur  dan  diletakkan  ke  dalam  vial untuk  masing-masing  variasi  konsentrasi doping (terdapat  2  sampel).  Masing-masing  campuran ditambahkan  etanol  dan  bola  mill  dengan  perbandingan  massa  antara  material  dan  bola  mill  adalah 1:2. Campuran tersebut kemudian dimilling selama 5 jam menggunakan high energy milling (HEM). Campuran yang sudah dimilling kemudian dikeringkan pada suhu 100 0 C menggunakan oven. Setelah itu disintering pada suhu 1000 0 C selama 5 jam menggunakan furnace.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
Material magnetik yang telah terbentuk dikarakterisasi menggunakan XRD pada 2 𝜃 dari 20 ̊ hingga 80 ̊ menggunakan radiasi CuK 𝛼 ( λ = 0,154 nm) untuk mengetahui fasa yang terbentuk. Sifat magnetik diketahui melalui kurva histerisis yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan VSM dan sifat  penyerapan  gelombang  elektromagnetik  sampel  diukur  menggunakan  VNA  pada  rentang frekuensi dari 8 hingga 12 GHz.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ion Fe +3 pada barium heksaferit disubstitusi dengan ion Ti +4 dan Zn +2 melalui metode wet milling , disintering pada suhu 1000 0 C selama 5 jam membentuk material atau sampel BaFe 12 O 19 (x = 0) dan sampel BaFe 10 TiZnO 19 (x = 2). Sebelum mengukur sifat magnetik dan sifat penyerapan kedua sampel tersebut,  sampel  dikarakterisasi  menggunakan  XRD  yang  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  dan kuantitatif.  Analisa  kualitatif  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  fasa  yang  terbentuk  pada  sampel sedangkan analisa kuantitatif dilakukan untuk menghitung  parameter kisi kristal. Proses identifikasi fasa  didasarkan  pada  pencocokkan  pola  difraksi  sinar-X  hasil  eksperimen  atau  pola  diraksi  sinar-X observasi  dengan  pola  difraksi  sinar-X  kalkulasi  fasa  BaFe 12 O 19 standar  yang  ada  dalam  program Match.  Gambar  1  menunjukkan  pola  difraksi  sinar-X  sampel  BaFe 12 O 19 (x  =  0) dan  sampel BaFe 10 TiZnO 19 (x = 2).
GAMBAR 1 . Pola difraksi sinar-X sampel BaFe 12 O 19 (x = 0) dan sampel BaFe 10 TiZnO 19 (x = 2).
Dari hasil pola difraksi sinar-X ditunjukkan bahwa sampel dengan konsentrasi doping x = 0 dan x=2  memiliki  fasa  tunggal  BaFe 12 O 19 sesuai  dengan Crystallography  Of  Database (COD:  96-900- 8138)  dalam  perangkat  lunak  Match.  Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  ditemukannya  puncak  asing sehingga substitusi ion Ti +4 dan Zn +2 ke dalam ion Fe +3 telah berhasil dilakukan.
Namun  hasil  dari  identifikasi  fasa  berdasarkan  program  Match  belum  memberikan  informasi struktur kristal dari sampel tersebut, untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan program General  Structure  Analysis  System (GSAS)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  parameter struktur  dari  fasa-fasa  yang  terbentuk  pada  sampel.  Gambar  2  menunjukkan  hasil refinement pola difraksi sinar-X sampel BaFe 12 O 19 (x = 0) menggunakan GSAS.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 2. Refinement pola difraksi sinar-X sampel BaFe 12 O 19 (x = 0). Parameter statistik 𝜒 2 = 1,231, wRp = 3,16% dan Rp = 2,51%.
Kurva  berwarna  merah  merupakan  pola  difraksi  sinar-X  hasil  eksperimen  yang  disebut  dengan pola difraksi sinar-X observasi. Kurva berwarna hijau merupakan pola difraksi sinar-X berdasarkan hasil perhitungan data referensi. Kurva berwarna hitam menunjukkan puncak-puncak yang terbentuk dari  pola  difraksi  sinar-X  hasil  kalkulasi.  Kurva  berwarna  ungu  merupakan  selisih  antara  pola difraksi sinar-X observasi dan kalkulasi. Posisi puncak observasi sudah sesuai dengan posisi puncak hasil  kalkulasi  sehingga  selisih  antara  hasil  observasi  dengan  hasil  kalkulasi  sangat  kecil  dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  sampel  telah  terfitting  dengan  baik.  Kualitas fitting dipengaruhi oleh  faktor  R  yang  terdiri  dari  nilai Weighting  Ratio  Profile (wRp)  dan Ratio  Profile (Rp)  dengan rentang ≤ 10% serta nilai chi squared ( 𝜒 2 ) maksimum yang diperkenankan adalah sebesar 1,3 [7]. Berdasarkan  hasil refinement pola  difraksi  sinar-X  diperoleh  bahwa  sampel  x  =  0  memiliki  fasa tunggal  BaFe 12 O 19 karena  belum  disubstitusi  oleh  ion  Ti +4 dan  Zn +2 .  Sampel  memiliki  struktur heksagonal dengan grup ruang P 63/m m c, parameter kisi a = b = 5,883828 Å dan c = 23,171457 Å, 𝛼 = 𝛽 = 90 ̊ dan 𝛾 = 120 ̊ , Volume (V) = 694,711 Å 3 dan rapat jenis  = 12,219 gr.cm -3 .   Gambar  3 menunjukkan hasil refinement pola difraksi sinar-X sampel BaFe 10 TiZnO 19 (x = 2). Berdasarkan hasil refinement pola difraksi  sinar-X diperoleh  bahwa sampel x  = 2  juga memiliki fasa tunggal BaFe 12 O 19 , hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya puncak asing. Sampel memiliki struktur  heksagonal  dengan  grup  ruang  P  63/m  m  c,  parameter  kisi a = b =  5,8906  Å  dan c = 23,195194 Å, 𝛼 = 𝛽 = 90 ̊ dan 𝛾 = 120 ̊ , V = 697,024 Å 3 dan  = 11,72 gr.cm -3 . Substitusi ion Fe +3 dengan ion Ti +4 dan Zn +2 tidak mengubah struktur kristalnya.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 3. Refinement pola difraksi sinar-X sampel BaFe 10 TiZnO 19 (x = 2). Parameter statistik 𝜒 2 = 1,284, wRp = 3,30%  dan Rp = 2,61%.
Untuk mengetahui sifat kemagnetan dari sampel, dapat dilihat melalui kurva histerisis. Dari kurva tersebut dapat diketahui besarnya magnetisasi remanen (Mr), medan koersivitas (Hc) dan magnetisasi saturasi (Ms).
GAMBAR 4. Kurva histerisis sampel BaFe 12 O 19 (x = 0) dan BaFe 10 TiZnO 19 (x = 2).
Pada  gambar  4  diperlihatkan  perubahan  lebar  kurva  histerisis.  Ketika  medan  magnet  luar  H diberikan  pada  sampel  x  =  0,  dipol  magnetik  akan  bergerak  mengikuti  arah  medan  magnet  luar  H hingga mencapai titik jenuh dimana semua dipol magnetik sudah searah dengan medan magnet luar yang  diberikan.  Kondisi  ini  disebut  magnetisasi  saturasi  (Ms)  [8]  yang  diketahui  nilainya  melalui kurva histerisis pada gambar 4, sebesar 68,6 emu/gr. Kemudian ketika intensitas medan magnet luar H diturunkan hingga mencapai H = 0, terdapat sisa fluks magnet yang disebut magnetisasi remanen (Mr) [8] yang dalam kurva diketahui mempunyai nilai Mr sebesar 42,7 emu/g. Untuk menghilangkan sisa fluks  magnet (M  = 0) tersebut  membutuhkan medan balik atau disebut medan koersivitas (Hc) [8]. Berdasarkan informasi dari kurva, nilai Hc sampel x = 0 adalah 0,3524 Tesla atau setara dengan 3524  Oersted  sehingga  bentuk  kurva  menjadi  lebih  lebar.  Kondisi  seperti  ini  membuat  gelombang elektromagnetik  sulit  berinteraksi  dengan  momen  magnet  yang  terdapat  pada  sampel  x  =  0 dikarenakan momen magnet yang kaku sehingga ketika gelombang elektromagnetik melewati sampel
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
tersebut  tidak  terjadi  resonansi  yang  mengakibatkan  gelombang  elektromagnetik  tersebut  tidak terperangkap dalam  sampel x = 0.
Terjadi penurunan nilai medan koersivitas pada sampel x = 2 karena berubahnya momen magnet Fe +3 setelah adanya ion Ti +4 dan Zn +2 . Nilai Hc sampel x = 2 adalah 0,1432 Tesla atau setara dengan 1432 Oersted, nilai Mr dan Ms berubah berturut-turut sebesar 31,8 emu/gr, 62,8 emu/gr. Hanya butuh medan  balik  sebesar  1432  Oersted  untuk  menghilangkan  sisa  fluks  magnet  yang  terdapat  pada material  akibat  pemberian  medan  magnet  luar.  Hal  ini  menyebabkan  kurva  histerisis  sampel  x  =  2 memiliki bentuk yang lebih pipih dibandingkan dengan sampel x = 0.
Sifat penyerapan gelombang elektromagnetik diukur menggunakan VNA dan akan menghasilkan data keluaran parameter hambur ( scattering parameter ) atau gambaran “perilaku” refleksi (S 11 ) dan transmisi (S 21 ) yang terjadi pada dua port VNA. Dari parameter yang dihasilkan, dapat dihitung nilai reflection loss (RL) dengan menggunakan persamaan [9];
(1)

## Dengan = koefisien refleksi
GAMBAR 5. Kurva reflection loss sampel BaFe 12 O 19 (x = 0) dan BaFe 10 TiZnO 19 (x = 2).
Berdasarkan  kurva reflection  loss pada  gambar  5 , sampel  dengan  konsentrasi doping x  =  0 memiliki  nilai  RL  sebesar  -16,9  dB  pada  frekuensi  11  GHz  sehingga  dapat  menyerap  gelombang elektromagnetik sebesar 86%. Ketika ion Fe +3 disubstitusi dengan ion Ti +4 dan Zn +2 (sampel x = 2), nilai RL bertambah menjadi -24,3 dB pada frekuensi 11,2 GHz sehingga dapat menyerap gelombang elektromagnetik  sebesar  94%  dengan  ketebalan  sampel  sekitar  1,0  mm.  Daerah  serapan  gelombang elektromagnetik pada sampel x = 2 lebih panjang dan lebih merata dibandingkan dengan sampel x=0.

## SIMPULAN
Substitusi  ion  Ti +4 dan  Zn +2 pada  material  magnetik  BaFe 12-x Ti x/2 Zn x/2 O 19 (x  =  0  dan  2) menggunakan  metode wet  milling telah  berhasil  dilakukan.  Berdasarkan  hasil  analisis  fasa  profil XRD  menggunakan  GSAS  menunjukkan  bahwa  sampel  x  =  0  dan  x  =  2  memiliki  fasa  tunggal BaFe 12 O 19 . Menurut  hasil  analisa  sifat  magnetik  diperoleh  nilai  medan  koersivitas  menurun  setelah ion  Fe +3 disubstitusi  dengan  ion  Ti +4 dan  Zn +2 .  Medan  koersivitas  yang  kecil  dapat  meningkatkan sifat penyerapan gelombang elektromagnetik. Sedangkan hasil  pengukuran kemampuan penyerapan gelombang  elektromagnetik  terbesar  didapatkan  pada  konsentrasi doping x  =  2  (BaFe 10 TiZnO 19 ) dengan reflection  loss sebesar  -24,3  dB  pada  frekuensi  11,2  GHz.  Dengan  demikian,  material BaFe 10 TiZnO 19 merupakan salah satu kandidat material penyerap gelombang elektromagnetik.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional  (Batan)  atas bantuan  dalam  penyediaan  laboratorium  dan  penggunaan  peralatan  untuk  pengukuran,  yang digunakan  selama  proses  penelitian  dan  kepada  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  atas fasilitas untuk pengukuran.

## REFERENSI
[1] A.  Joshi,  S.  Datar,  “Carbon  nanostructure  composite  for  electromagnetic  interference shielding,” Journal of physics, 2015, vol. 84, pp. 1099-1116.
[2] A. A. Wisnu, “Pengembangan bahan magnetik sistem La (1-y) Ba y Fe x Mn 1/2(1-x) Ti 1/2(1-x) O 3 (x = 0- 1,0 dan y =  0-1,0) sebagai bahan penyerap gelombang elektromagnetik”, Disertasi, FMIPA, Universitas Indonesia, 2012.
[3] Z. Mosleh, P. Kameli, A. Poorbaferani, M. Ranjbar, H. Salamati, “Structural, magnetic and microwave  absorption  properties  of  Ce-doped  barium  hexaferrite”,  Department  of  Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156–83111, Iran, 2015.
[4] A.  Desyani,  E.  Handoko,  M.A.  Marpaung,  “Struktur  dan    Sifat    Kemagnetan    Material Magnet  BaFe 12 Mn x Zn x O 19 yang  Disiapkan  dengan  Metode  Ultrasonic  Mixing".  Prosiding Pertemuan Ilmiah XXVIII HFI Jateng & DIY, Yogyakarta, 2014, ISSN: 0853-0823.
[5] G.C. Xie, L. Fang, L. P. Peng, G.B. Liu, H. B. Ruan, F. Wu, C.Y. Kong, “Effect of In-doping on the optical constants of ZnO thin films”. Physics Procedia  32, 2012, pp. 651-657.
[6] J.  Li,  H.  Zhang,  V.  G.  Harris,  Y.  Liao,  Y.  Liu,  “Ni-Ti  equiatomic  co-substitution  of hexagonal  M-type  Ba(NiTi) x Fe 12-2x O 19 ferrites”.  Journal  of  Alloys  and  Compounds  649, 2015, pp. 782-787.
[7] A. A. Wisnu, A. Manaf, “Structural and Absorption Characteristics of Mn-Ti Substituted Ba- Sr  Hexaferrite  Sythesized  by  Mechanical  Alloying  Route”.  Journal  of  Basic  and  Applied Scientific Research, 2012, ISSN 2090-4304.
[8] Jr. W. D. Calister, Fundamentals of Materials Science and Engineering, 2000.
[9] A.  Syamsir,  Astuti,  “Sintesis  Nanokomposit  PAni/TiO 2 /Karbon  Sebagai  Penyerap Gelombang  Mikro”.  Jurnal  Fisika  Unand,  2012,  Vol.  1,  No.  1.  ISSN  2302-8491.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA